高靭性鋳鋼

日本製鋼所Ｍ＆Ｅ 株式会社

高靭性鋳鋼とは高靭性鋳鋼のラインナップ

長年の厳しい要求品質のものづくりによって培われた技術で製造する高靭性鋳鋼は、市販の規格材と一線を画し、高い性能と信頼性が要求される製品の鋳鋼部材として多数採用されています。

独自技術を駆使し、万全の体制で大型製品から中・小型製品まで、様々な高靭性鋳鋼部材を提供します。

700
650

高靭性鋳鋼の適用事例 過酷な環境で使用される製品など、様々な用途に採用されています。
耐力（MPa）

プ
レス
部材

MCX3600※シャルピー衝撃試験にて吸収エネルギーが27Jを満足する温度を使用環境温度としています。

550

MCX2500450

強度と靱性のニーズにあわせて、成分と熱処理を適正化しているため、大型化、高強度化、 長寿命化、 低温環境仕様化が可能です。

MCX1400

400MN鍛造プレス部材

熱間鍛造プレススライド(重量270t、材質BMN)(溶接構造物、重量349t、鋳鋼パーツ材質MCX)

BMN350-40-2002040

使用環境温度（℃）

高靭性鋳鋼の特徴※下記JIS材の引張特性は室温における規格値です。
※下記JIS材の衝撃値は0℃における規格値です。

BMN／JIS G 5102 SCW480相当材
BMNは、一般産業機械用の様々な大型鋳鋼部材に多くの製造実績があります。
表１ BMNの代表成分

4,000tプレスフレーム

14,000t鍛造プレスフレーム

35tハンマータップ(重量168t、材質BMN)(重量241t、材質BMN)(重量42t、材質BMN)(mass%)

CSi

MnNi

CrMo

SCW480

≦0.22

≦0.80

≦1.50

≦0.50

≦0.50

―BMN

0.15-0.25≦0.50

0.80-1.50≦0.50

0.10-0.50≦0.15

表２ BMNの引張特性およびシャルピー衝撃値 (2mmV)

橋梁部
材

0.2%耐力(MPa)

引張強さ(MPa)

伸び(%)

絞り(%)

衝撃値(J/cm2)

SCW480

≧275

≧480

≧20―

≧27BMN

380570306298※上記データは室温における実測値であるため、数値を保証するものではありません。

斜張橋塔頂サドル(溶接構造物、縦10m×横6m×高さ5m、鋳鋼パーツ材質MCX)

MCX1／JIS G 5102 SCW550相当材
MCX1は、0℃以上の温度環境で靭性を確保でき、BMNよりも高強度を得ることが可能です。
表3 MCX1の代表成分

その他
分野部
材

(mass%)

CSiMnNiCrMo

SCW550

≦0.22

≦0.80

≦1.50

≦2.50

≦0.50

≦0.30

MCX1

0.15-0.25≦0.50

0.60-1.20

1.00-2.00

0.20-0.70≦0.30

表4 MCX1の引張特性およびシャルピー衝撃値 (2mmV)

観覧車スピンドルシート(重量7.9t、材質MCX)

各種ハウジング部材、産業機械用部材、海洋構造物などにも採用することができます。

0.2%耐力(MPa)

引張強さ(MPa)

伸び(%)

絞り(%)

衝撃値
(J/cm2)SCW550≧355≧550≧18―≧27MCX1450600

286560※上記引張データは室温における実測値であるため、数値を保証するものではありません。
※上記衝撃値は0℃における実測値です。

この技術資料は弊社の知的財産であり､製造にかかわるノウハウ等の機密情報を含んでいるので､弊社の書面による同意なしに資料の全部又は一部を第三者がいかなる形であれ再製､複写､開示､公開すること､又は製作を目的として使用することを禁ずる。日本製鋼所Ｍ＆Ｅ㈱2022年5月1日 発行

高靭性鋳鋼日本製鋼所Ｍ＆Ｅ 株式会社

高靭性鋳鋼の特徴※下記JIS材の引張特性は室温における規格値です。
※下記JIS材の衝撃値は0℃における規格値です。

MCX2／JIS G5102 SCW620相当材
MCX2は、-20℃以上の温度環境で靭性を確保でき、且つMCX1よりも高強度部材に適しています。
表5 MCX2の代表成分

高靭性鋳鋼の製造を支える設備

独自技術を駆使し、万全の体制で大型製品から中・小型製品まで、様々な高靭性鋳鋼部材を提供します。

鋳造設備

製鋼設備

(mass%)

CSi

MnNi

CrMo

SCW620≦0.22≦0.80

≦1.50

≦2.50

≦0.50

≦0.50

MCX2

0.15-0.25≦0.50

0.60-1.20

2.00-3.00

0.20-0.70

0.20-0.40

表6 MCX2の引張特性およびシャルピー衝撃値 (2mmV)
0.2%耐力(MPa)

引張強さ(MPa)

伸び(%)

絞り(%)

衝撃値(J/cm2)

SCW620

≧430

≧620

≧17―

≧27MCX2520

640256840

電気炉

取鍋精錬炉

鋳造鋳込みピット※上記引張データは室温における実測値であるため、数値を保証するものではありません。
※上記衝撃値は-20℃における実測値です。
※下記ASTM材の引張特性は室温における規格値です。

※下記ASTM材の衝撃値は-73℃における規格値です。
MCX3／ASTM A757 E1Q相当材
MCX3は、-40℃以上の温度環境でも靭性を確保できるように開発されました。
MCX3は、熱処理によって強度と靭性のバランスを変えることでMCX2よりも高強度化できます。

表7 MCX3の代表成分

鋳造設備

検査設備

(mass%)CSi

MnNiCrMo

A757 E1Q

≦0.22

≦0.60

0.50-0.80

2.50-3.50

1.35-1.85

0.35-0.60

MCX30.15-0.25≦0.50

0.60-1.20

3.00-4.00

1.00-2.00

0.20-0.40

表8 MCX3の引張特性およびシャルピー衝撃値 (2mmV)
0.2%耐力(MPa)

引張強さ(MPa)

伸び(%)

絞り(%)

衝撃値
(J/cm2)A757 E1Q≧450≧620≧22≧40≧41MCX3570

720

256540

砂回収再生装置

高靭性鋳鋼の製造範囲※上記引張データは室温における実測値であるため、数値を保証するものではありません。
※上記衝撃値は-40℃における実測値です。

製造範囲（製品重量）は、BMNで8t～270t、MCXで8t～180tに対応できます。
※この範囲に入らない製品の場合でも、まずはご相談下さい。

250500200400

応力振幅, σ / MPa

0℃における吸収エネルギー / J

高靭性鋳鋼の材料特性の一例

150
MCX2100
500MCX3

MCX1BMN
500

600

700

800

900

1000

引張強さ700MPa

溶接施工は、構造溶接、補修溶接ともに問題なく実施できます。
※各種溶接機を取り揃えており、有資格者が施工いたします。

310MPa300200

お問い合わせください

1000103104

引張強さ / MPa105106107108

繰り返し数

図1 高靭性鋳鋼の強度-靱性バランス

3次元計測器

ロングアームミキサー

図2 MCX3の高サイクル疲労試験結果※上記材料特性は、当社のラボ試験で得られたものです。

MCXは、用途によって様々な熱処理の条件を選択することで、ニーズにあわせた材料特性を与えることが可能です。また、鋳造技術を適正化することにより、鋳物ながら良好な耐久性が得られます。

営業本部 産業素材営業部
鋳鍛鋼グループ
TEL. 03-5745-2059

ホームページからでもお問い合わせいただけます。
https://www.jsw-me.com/

この技術資料は弊社の知的財産であり､製造にかかわるノウハウ等の機密情報を含んでいるので､弊社の書面による同意なしに資料の全部又は一部を第三者がいかなる形であれ再製､複写､開示､公開すること､又は製作を目的として使用することを禁ずる。日本製鋼所Ｍ＆Ｅ㈱2022年5月1日 発行